SÉANCE DU l8 JUILLET I921. l4^ 



On peut arrêter de chauffer avant que le composé prenne rélat liquide et 

 étudier comment varie la résistivilé pendant la durée du refroidissement 

 très lent. On ne retrouve pas du tout les valeurs de R observées pendant le 

 récliauffement, mais des nombres inférieurs. Néanmoins la résistance croit 

 très lentement et très régulièrement quand la température baisse. Avec 

 réchantillon étudié ci-dessus on passe de R = 87 ohms pour T = 3g5° à 

 R = 256 ohms pour T = 20". On est loin des 2878 ohms du début. 



Une nouvelle chauffe montre que le corps qu'on peut maintenant consi- 

 dérer comme recuit a une résistance qui diminue très régulièrement quand 

 la température croit, le maximum observé vers 220** pour le sulfure trempé 

 n'apparaît plus. 



Le passage à Tétai liquide est dans tous les cas accompagné d'une varia- 

 tion brusque de la lésistance. 



La résistivité du liquide diminue quand la température s'élève et, à 7)0", 

 toujours avec le même échantillon, on trouve R — i"''"",i5. 



Pour le liquide, on retrouve dans la période du refroidissement les mêmes 

 nombres que dans la période de réchauffement. Avec le corps liquide, la 

 résistivité prend une valeur qui ne dépend plus que de la température. 



Séléniure de thallnun. — Le séléniure de thallium se comporte comme le 

 sulfurCe 



La résistance des échantillons trempés varie plus irrégulièrement, on 

 observe toujours deux valeurs maxima et une valeur minima. A la tempé- 

 rature ordinaire, le séléniure, même trempé, est beaucoup plus conducteur 

 que le sulfure recuit. 



Les nombres du Tableau suivant permettent de suivre les variations de 

 résistance d'un échantillon préalablement trempé, 

 r. K. 



I. — Séléniure Irenipé. 



I) ohm 



•iO 6,2 



1 10 7,5 (1" maxiniuii) ) 



2o5 ( récliaiiH'ement) 3,8 ( minimum ) 



25o 17,2(2" maximum) 



3oo 9,6 



11. — Refroidissement du séléniure amené à 3oo°. 



3oo 9.6 



190 2 



20 1,12 



IIL — Séléniure recuit. 



20 1,12 



3oo 2,4 



